488 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Enfin lo appendices donnent les lectures du mouvement diurne, les 

 coïncidences, etc. Le 7'^ donne les positions des nébuleuses nouvelles 

 découvertes dans le cours du travail, au nombre de SSg, et le 8" donne 

 des mesures complémentaires de tout l'ensemble. Il est suivi d'un errata 

 général que les délais d'impression ont permis de dresser, et auquel sont 

 priés de se reporter ceux qui auront à employernos mesures. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur les propriétés réfraclaires de la magnésie. 

 Note de MM. H. Le Chatelier et B. Bogitcu. 



La magnésie, dont les propriétés réfractaires ont depuis longtemps été 

 signalées par M. Schlœsing, est aujourd'hui couramment employée à la 

 fabrication des matériaux léfractaires très réputés. Leur emploi dans les 

 fours d'aciérie s'est rapidement généralisé parallèlement au développement 

 des procédés basiques. Dans ce mode de traitement, l'affinage du métal est 

 obtenu en présence d'un laitier riche en chaux, c'est-à-dire très basique, 

 d'où le nom du procédé. Grâce à cette teneur élevée en chaux, on peut 

 éliminer de la fonte, non seulement le carbone, le silicium et le manganèse, 

 mais encore le phosphore qu'il serait impossible de faire disparaître en 

 présence d'une scorie riche en silice. 



L'emploi des laitiers basiques serait impossible dans un four dont les 

 parois seraient entièrement construites en briques siliceuses ou argileuses; 

 ces matériaux se dissoudraient trop rapidement dans le bain calcaire. Les 

 briques de magnésie, au contraire, constituées elles-mêmes par un oxyde 

 basique, résistent parfaitement. Dans tous les fours basiques, la partie 

 inférieure des parois verticales et souvent la sole elle-même sont con- 

 struites en magnésie. La voûte, par contre, est toujours faite avec des 

 briques de silice. 



Les briques de magnésie passent pour être très réfractaires; la magnésie 

 pure fond seulement vers 2400°, c'est-à-dire à une température supérieure 

 de 700° à celle des fours d'aciérie; mais la magnésie employée pour la 

 fabrication des briques n'est jamais pure. Elle renferme des proportions 

 variables d'oxyde de fer qui colorent plus ou moins fortement les briques en 

 brun. Ce fer se trouve dans le minerai à l'étal de carbonate de fer isomor- 

 phiqucment mêlé au carbonate de magnésie naturel. Elle contient encore 

 de la silice et un peu d'alumine provenant soit de silicates jnaguésiens 

 associés au carbonate, soit des cendres du combustible employé dans la 



